PENGARUH PEMAKAIAN ADITIF ANTI WASHOUT AGENT (AWA) TERHADAP SIFAT FISIK DAN MEKANIS BETON DENGAN VARIASI ALIRAN TURBULEN DAN FAS 0.50 PADA PENGECORANBAWAH LAUT
Didi Elfiandi 1 , Aria Alhadi 2 , Badarudin 3
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Riau Kepulauan,
Email : Inyai.Elfiandix`@gmail.com , aria_alhadi@yahoo.com, badarudin@yahoo.com

## ABSTRAK
Ketika  campuran  beton  tidak  memiliki  tingkat  stabilitas  yang  memadai,  pasta  semen mungkin  tidak  cukup  kohesif  untuk  mempertahankan  partikel  agregat  dalam  menjaga kehomogenan.  Hal  ini  menyebabkan  perbedaan  sifat  mekanis  dan  daya  tahan  yang  signifikan. Untuk  mencegah  terjadinya  segregasi  pada  beton  yang  disebabkan  oleh  bilasan  air  disekitar beton  maka  pada  campuran  beton  harus  ditambahkan  bahan  tambahan  (admixture/additive) yang  bisa  mempertahankan  segregasi  beton.  Bahan  tambahan  disebut  Anti  Washout  Agent (AWA),  AWA  adalah  polymer  unik  yang  berfungsi  untuk  meningkatkan  kekompakan  dan memberi  variabel  viskositas  pada  beton . Pada  penelitain  ini  akan dibahas  pengaruh  pengunaan antiwasout agent sebanyak 0%; 0,25 %; 0,5 %; 0,75 %, 1 % dari berat semen terhadap sifat fisik ( slump,  slump  flow,  underwater  flow, weight  loss) dan  sifat  mekanis  (  kuat  tekan  ) pada beton yang  dircor  dan  direndam  ( curing )  dalam  air  laut.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa semakin  tinggi  porsentase  antiwasout  agent  yang  ditambahakan  maka  semakin  rendah  nilai wasout pada  beton  segar.  Untuk  kuat  tekan  beton  terjadi  peningkatan  kuat  tekan  pada  dosis 0.25% dan pada dosis 0,50 , 0,75 serta 1 % terjadi penurunan kuat tekan.
Kata kunci : Pengecoran dalam air, antiwasout agent , sifat fisik, sifat  mekanis beton.

## ABSTRACT
When  concrete  mixes  do  not  have  sufficient  stability  levels,  cement  paste  may  not  be cohesive  enough  to  retain  aggregate  particles  in  maintaining  homogeneity.  This  leads  to significant  differences  in  mechanical  properties  and  durability.  To  prevent  the  occurrence  of segregation  of  concrete  caused  by  the  water  rinse  around  the  concrete  then  on  the  concrete mixture  should  be  added  additional  material  (admixture  /  additive)  that  can  maintain  the concrete  segregation.  An  additional  material  is  called  Anti  Washout  Agent  (AWA),  AWA  is  a unique polymer that serves to increase compactness and gives viscosity variables in concrete. In this research we will discuss the effect of using antiwasout agent 0%; 0.25%; 0.5%; 0.75%, 1% of  the  weight  of  the  cement  against  physical  properties  (slump,  slump  flow,  underwater  flow, weight loss) and mechanical properties (compressive strength) in cured concrete and curing in seawater. From the results of the research, it is found that the higher the antiwasout agent pent percentage  added,  the  lower  the  wasout  value  in  fresh  concrete.  For  compressive  strength  of
concrete there is increase of compressive strength at dose 0,25% and at dose 0,50, 0,75 and 1% there is decrease of compressive strength..
Key word:
Underwater concreting , antiwasout agent , fresh concrete characteristic , mechanic concrete characteristic .

## 1. PENDAHULUAN
Beton  khusus  untuk  pengecoran  dalam air  dikenal  dengan  sebutan  underwater concrete,  beton  ini  dibuat  dengan  komposisi yang  unik  dan  berbeda  dengan  beton  normal. Metode pengecoran underwater concrete yang paling  sering  digunakan  adalah  metode  pipa tremie, baik itu metode basah maupun metode kering.  Saat  pengecoran  kontak  antara  beton dengan  air  tidak  akan  bisa  dihindari  dalam proses  pegecoran  dalam  air.  Semakin  banyak air  yang  bersentuhan  dengan  adukan  beton maka  semakin  tinggi  kemungkinan  kualitas beton  yang  akan  hilang,  selain  itu  jenis kecepatan aliran air di lokasi pengecoran juga akan menambah permasalahan. Mutu underwater  concrete  harus  diperhatikan, stabilitas  dari  beton  segar  dapat  dilihat  dari ketahanannya terhadap bilasan aliran air, rasio segregasi yang dipengaruhi oleh perbandingan
material  saat  proses  pembuatan  beton,  bentuk dan  gradasi  agregat,  tingkat  konsolidasi getaran, dan cara pengecoran.
Ketika campuran tidak memiliki tingkat stabilitas  yang  memadai,  pasta semen mungkin tidak cukup kohesif untuk mempertahankan  partikel  agregat  dalam menjaga  kehomogenan.  Hal  ini  menyebabkan perbedaan  sifat  mekanis  dan  daya  tahan  yang signifikan. Untuk mencegah terjadinya segregasi  pada  beton  yang  disebabkan  oleh bilasan  air  disekitar  beton  maka  pada campuran  beton  harus  ditambahkan  bahan tambahan  (admixture/additive)  yang  bisa mempertahankan  segregasi  beton.  Bahan tambahan  disebut  Anti  Washout  Agent (AWA),  AWA  adalah  polymer  unik  yang berfungsi  untuk  meningkatkan  kekompakan dan variabel viskositas pada beton.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Persiapan bahan
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian tugas  akhir  ini  adalah  kajian  eksperimental  di Laboratorium  Material  dan  Bahan  Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan.  Bahan-bahan  yang  digunakan untuk  pembuatan  beton  adalah  semen  tipe  1 produksi PT. BOSOWA,  agregat halus dari
daerah  Dabo,  agregat  kasar  batu  pecah  (split) dari  Karimun  ,  air  bersih  yang  berasal  dari PDAM  Adya  Tirta  Batam,  serta antiwasout agent produksi  PT.FOSROC  .  Sementara  air laut untuk proses curing diambil langsung dari Pantai Marina. 2.2 Pembuatan dan curing/perawatan benda uji
Perhitungan berat masing-masing komposisi  material  penyusun  beton  bisa dihitung  dengan  berat  atau  volume  absolute
dan dapat dilihat pada tabel 2.1. Faktor air semen  yang  digunakan  adalah  0.4,  Dosis
antiwasout  agent ditambahkan  bervariasi yaitu: 0%; 0,25 %; 0,5 %; 0,75 %, 1 % dari total berat semen yang
digunakan.  Pada  penelitian  ini  peneliti  akan melakukan  pengecoran  pada  kedalaman  1.2  m dengan menggunakan pendekatan pipa tremi 4 inci  pada  bak  yang  diisi  dengan  air  laut Tabel 1. Komposisi campuran beton untuk 1m³
dengan lebar bak 1 m, tinggi 2 m dan panjang 2  m.  Dikondisikan  aliran  air  berupa  aliran turbulent, pompa air digunakan untuk mensirkulasikan air didalam bak. AWA Semen ( Kg ) Agregat Kasar (Kg) Agregat Halus (Kg) Air (Kg) Retarder (Kg) AWA (Kg) 0,00 391,83 948,22 775,82 195,91 0,00 0,00 0,25 391,17 946,63 774,51 195,58 0,78 0,98 0,50 390,78 945,68 773,74 195,39 0,78 1,95 0,75 390,39 944,74 772,97 195,19 0,78 2,93 1,00 390,00 943,80 772,20 195,00 0,78 3,90

## 2.3 Proses pengujian
Dalam penelitian ini ada 5 pengujian yang kan dilakukan  yaitu  :  uji slump , slump  flow , underwater flow , washout beton segar dan uji kuat  tekan  beton.  Pengujian  nilai slump dilakukan  berdasarkan  SNI  03  –  1972  –2008 standar uji slump , slump flow diuji berdasrkan ASTM C 1611 standard pengujian slump flow, underwater flow diuji berdasarkan CRD-C 32- 89  standard pengujian underwater  flow,  wash
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Nilai Slump Beton
Semakin banyak antiwasout yang
ditambahkan maka nilai slump semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa antiwasout agent
out diuji  berdasarkan CRD-C 61-89A standard  pengujian  wash out beton  segar,  dan uji  kuat  tekan  beton  dilakukan  berdasarkan SNI-1974-1990 standard pengujian kuat tekan beton. Pengujian kuat tekan beton menggunakan  3  benda  uji  yang telah direndam dalam air laut selama 28 hari.
memiliki  pengaruh  terhadap  campuran  beton yaitu  meningkatkan  kelecakan  (workabilitas) beton.
Gambar 3.1 Grafik Hubungan AWA Vs Nilai Slump 3.2 Nilai Slump Flow Hasil  analisa  menunjukkan  nilai slump flow menjadi lebih besar dengan bertambahnya  dosis  AWA sebagai  mana ditunjukan gambar berikut: Gambar 3.2 Grafik Hubungan AWA Vs Nilai Slump flow 3.3

## Nilai Underwater Flow
Hasil pengujian menunjukkan nila underwater flow beton  segar  akan  meningkat  seiring menungkatnya  dosis  AWA  yang  digunakan.
Nilai penambahan underwater flow dapat dilihat pada grafik dibawah berikut :
Gambar 3.2 Grafik Hubungan AWA Vs Nilai Undewater flow 3.4 Nilai Washout
Hasil pengujian menunjukkan kemampuan  beton  menahan  bilasan  akan semakin  baik  seiring  bertambahnya  dosis
AWA  yang  dipakai.  Hal  itu  dapat  dilihat dengan  menurunnya  porsentase  jumlah  beton
segar  yang  hilang  akibat  bilasan  air  setelah  3 (tiga)  kali  pengujian,  nilai washout menurun dari  26,57  %  menjadi  7,72  %  dengan porsentase AWA 0 % menjadi 1 %.
Gambar 3.4 Grafik Hubungan AWA Vs Nilai Wash out

## 3.5 Nilai Kuat Tekan Beton
Nilai rata-rata untuk setiap jenis sampel yang  diperoleh  dari  rata-rata  3  kubus  beton telah  diuji.  Terjadi  peningkatan  nilai  kuat tekan  pada  dosis  0,  25;  0,  50  dan  1  %,  tetapi pada dosis 0, 75 % terjadi penurunan kuat
tekan  beton.  Nilai  kuat  tekan  rata-rata  paling tinggi  terjadi  pada  dosis  AWA  1  %.  Hasil pengujian kuat tekan pada sample beton dapat dilihat pada grafik berikut:

## Gambar 3.5 Grafik Hubungan AWA Vs Nilai Kuat Tekan

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengaruh pemakaian  bahan  tambahan  addetive  AWA terhadap  sifat  fisik  dan  mekanis  beton  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  pengujian  slump  beton menjadi lebih tinggi dengan penambahan additive AWA dan mencapai  titik  konstan  pada  dosis AWA  0.50  %  dengan  FAS  0.5.  Ini membuktikan penambahan additive AWA sangat berpengaruh dalam meningkatkan  kelecakan  (workability)
pada beton.
2. Berdasarkan  pengujian  slump  flow beton  meningkat  dengan  beriringan ditambahnya dosis penggunaan additive AWA. Ini membuktikan bahwa penambahan penggunaan additive AWA berpengaruh dalam meningkatkan sifat kemampuan mengalir pada beton. 3. Berdasarkan  pengujian  yang  telah dilakukan  nilai  underwater  flow  beton terus  membaik  dengan  bertambahnya dosis penggunaan additive AWA.
4. Berdasarkan  pengujian  washout  pada beton  nilai  untuk  menahan  bilasan menurun  seiring  dengan  bertambahnya dosis  penggunaan  additive  AWA.  Ini membuktikan penggunaan bahan additive AWA memberikan sifat kohesif  beton  sehingga  beton  menjadi lebih tahan terhadap bilasan air.
5. Berdasarkan  hasil  penelitian  didapat nilai  dosis  optimum  bahan  additive AWA  untuk  FAS  0.5  adalah  0.5%  dari berat semen.
6. Pengaruh  kuat  tekan  beton  tidak berdampak dengan penggunaan additive AWA.

## 5 SARAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan pengaruh penambahan additive AWA sebagai bahan  tambahan  dalam  beton  normal  pada
sifat  fisik  (slump,  slump  flow,  underwater flow dan washout) dan kuat tekan beton, saran yang dapat dikemukakan adalah:
1. Sebaiknya  pengaplikasian  beton  dengan penambahan  bahan  additive  AWA  di kembangkan. Mengingat tingginya pengaruh  terhadap  sifat  fisik  beton, khususnya pada pengecoran dalam laut
2. Sebaiknya  dalam  penelitian  selanjutnya kuat  tekan  beton  dapat  direncanakan terlebih dahulu, sehinga pengaruh penambahan  additive  AWA  terhadap  kuat tekan  beton  dapat  diketahui  dengan  lebih akurat. 3. Bagi  yang  ingin  mengembangkan keilmuan  teknik  sipil,  karya  tulis  ini dapat  dijadikan  sebagai  motifasi  untuk menganalisa atau  menyempurnakan analisa ini.
4. Untuk  penelitian  lebih  agar  dapat dilakukan  di  laut,  sehingga  pengaruh lingkungan  saat  pengujian  underwater concrete akan lebih jelas.
P ISSN 2614-5979

## DAFTAR PUSTAKA
American Concrete Association (ACI). Absolute Volume Method of Concrete Mix Design. 1991.
ASTM C.33. Standard Specification Concrete Aggregates .
ASTM C.494. Standard Specification for Chemical Admixture for Concrete .
CRD C104-80 M ethod of Calculation of the Fineness Modulus of Aggregate.
CRD  C61-89A. Test  Method  for  Determining  the  Resistance  of  Freshlymixed
Concrete to Washing Out in Water .
CRD-C  661-06 .  Specification  for  Antiwashout  Admixtures  for  Concrete. US Army. 2006.
Heniegal,  A,  M,.  Maaty,  A,A,  2015. Simulation  of  the  behavior  of  pressurized underwater  concrete ,  Alexandria  Engineering  Journal  (2015)  54,  183–195.
Assiut University, Egypt.
Japan Society of Civil Engineers. Standard Specifications for Concrete Structures
(JSCE Guidelines for Concrete No.16). Toyoaki MIYAGAWA. 2010.
Kamal,  M,  A, Underwater  Concrete  Technologies  in  Marine  Construction. The
Master builder. 2016.
Mulyono, Tri, 2004, Teknologi Beton, Andi Publishing, Yogyakarta
Murdock,  L.  J.,  Brook,  K.  M.,  1986,  Bahan  dan  Praktek  Beton,  Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
SNI  03-1972-1990.  Tentang  Metode  Pengujian  Slump  Beton  Semen  Portland. Badan Standar Nasional. 1990
SNI  03-2847-2002.  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan Gedung.  Badan Standar Nasional. 2002.
SNI-03-2834-2000. Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Badan Standar Nasional. 2003.